Die Sprödigkeit von Glas. 
513 
beobachteten Erscheinungen möglichst einfach zu beschreiben. 
Ich will also damit keineswegs die naheliegende Annahme 
zurückweisen, daß die Sprödigkeit an diesen Stellen auf Eigen- 
spannungen beruhen könne, die vom Abkühlungsvorgange bei 
der Bildung des Gesteins her darin zurückgeblieben sein mögen. 
Will man sich dieser Annahme anschließen, so wären die beim 
Schlagversuch vorzeitig auftretenden Spaltungen mit den Spalt- 
flächen in Vergleich zu bringen, die bei den Säulenbasalten 
in der Natur zu beobachten sind. Für den Zweck der hier 
durchzuführenden Untersuchung kommt es aber nicht auf den 
besonderen Grund an, der zu der verschieden großen Wider- 
standsfähigkeit der einzelnen Würfel gegen Stöße führt, und 
diese Frage kann daher hier unentschieden gelassen werden. 
Bei den Gläsern haben sich nun ebenfalls ähnlich starke 
Unterschiede wie bei den Basalten zwischen den einzelnen Ver- 
suchsergebnissen herausgestellt. Die Mittelwerte sind daher 
ungenau und können nur als grobe Annäherungen angesehen 
werden. Wenn man das hier angewendete Verfahren beibe- 
halten will, muß man diese Unsicherheit im Werte des Sprödig- 
keitsverhältnisses als unvermeidlich mit in den Kauf nehmen. 
Das Versuchsmaterial. 
Vom Jenaer Glaswerk Schott u. Gen. wurden mir freund- 
lichst von 7 verschiedenen Glassorten je 8 Würfel zur Ver- 
fügung gestellt. Ich benütze diese Gelegenheit, meinen Dank 
für dieses Entgegenkommen hier auch öffentlich auszusprechen. 
Die Würfel hatten ursprünglich etwa 2,2 cm Kantenlänge. 
Sie waren zum Teil nicht ganz regelmäßig in der Fofm und 
die Seitenflächen waren nicht genügend eben. Im Laboratorium 
wurden sie daher zuerst durch Schleifen mit Karborundum auf 
genauere Form gebracht, wobei so viel Material abgeschliffen 
wurde, daß die Kantenlänge nachher ungefähr 2,0 cm betrug. 
Alle Würfel wurden dann ausgemessen und gewogen und 
daraus das spezifische Gewicht festgestellt. Dieses diente haupt- 
sächlich dazu, die einzelnen Glassorten zu kennzeichnen und 
33 ’ 
